104 



F. A. H. SCURIUNEMAKJillS. 



Typef. Le point d'intersection des trois courbes est un point de trans- 

 formation. 



TjiiiK (j. l.e ])oint d'intersection ties trois coui'bes est un point (iutec- 

 tique. 



A présent nous allons déduire^ à l'aide de la surface Ç', la forme des 

 divers types de courbes de solidification ternaires. Preaiojis d'abord le 

 cas oii les fontes ternaires se solidifient en une série continue de cris- 

 taux mixtes binaires, de même es])èce. Le cône C.AB est donc convexe 

 en chacun de ses points, et nous prendrons d'abord nue température 

 suffisamment basse, pour que le cône soit situé tout entier au-dessous 

 de la surface '(,. Par élévation de température, il arrive un moment oii le 

 cône et la surface Ç se touchent; ce coidact peut se produii'c de trois 

 façons tout à fait différentes, qui correspoiulent aux tjqjcs (i , h et c de 

 la solidification. 



Type a. Admettons (pie le premier contact ait lien en un point du 

 plan limite ilC, et soit p (lig. 21') la ])rojectioii de ce point. A une 



température plus élevée il y a intersection, 

 suivant une courbe' ([ui aboutit d'abord en 

 deux points du plan limite CB; on recon- 

 naît aisément qu'il existe alors mi plan dou- 

 blement ta.ngent, tangent notammeid. au 

 cône CAB et à la surface 'Ç. Ce plan con- 

 tient un triaTigle (/ M L; C est la compo- 

 sante, ;)'/ est le point où l'intersection de 

 ce plan avec le plan limite j! B touche la 

 courbe Ç des cristaux mixtes; le point L est 

 le point de contact du plan et d(; la surface '(,. Le triangle est donc le 

 triangle des trois phases CML._ Quand la température s'élève, le triangle 

 change de position, mais le ])oint C reste sur la ligne limite. Le ])oint 

 M se déplace diins le phm limite AB vi h; point // rest(! quelque j)art 

 au-dessus du triangle. Si nous projetons sur le triangle le lieu géomé- 

 trique du point h, sa projection doit décrire une certaine courbe; cette 

 courbe fait connaître les compositions des solutions, ([ui peuvent être en 

 équilibre iivec la composante 6' et avec les cristaux mixtes. On reconnaît 

 aisément, par ce qui précède, que les cristaux mixtes changent aussi de 

 composition; il est donc question aussi d'un lieu géométrique du point M; 

 mais cette ligne se confond avec le côté A li. Je ne considérera,] dans la 



